59-2 A. GRAXGER — L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DE LA FAÏENCERIE EN FRANCE 



§ 2. — Mise en couverte et Cuisson. 



Une fois ^ècliei-, ies'pièces sont cuites on biscuit. 

 On les introduit dans des gazettes en. terre réfrac- 

 taire, les unes dans les autres, de manière à ce 

 qu'elles occupent le moins de place possible. Il n'y 

 a an<-un inconvénient à les disposer ainsi, puis- 

 qu'il n'y a pas de vitrification et, par suite, pas de 

 collage possible 



La cuisson en biscuit se fait à une température 

 voisine de 1200° ; on juge de la température par des 

 procédés assez variables et assez empiriques. L'un 

 des meilleurs consiste dans l'emploi de montres 

 fusibles, dont la fusion successive indiciue l'ascen- 

 sion de la tempéi-alure. 



Les fours dans lesquels on cuit le Inscuit de 

 fa'ience sont cylindriques. En France, on leur donne 

 souvent une assez grande hauteur (7 mètres pour 

 un four de 150 mètres cubes). Cette grande éléva- 

 tion n'est pas très avantageuse; elle oblige à faire 

 des piles de gazettes très hautes, ce qui présente 

 l'inconvénient de charger très fortement la base 

 des piles et, par suite, de nécessiter un matériel 

 d'encastage très épais pour éviter des ruptures et 

 des affaissements. 



Ces fours il faïence, en .\ngleterre, sont généra- 

 lement plus larges que hauts et les fabricants fran- 

 çais ([uj ont ailopté les modèles d'outre-Manche 

 ont eu une marche au moins aussi régulière, avec 

 un travail ])liis facile pour l'entrée et la sortie des 

 produits. 



(jénérah'nient, es appareils de cuisson sont à 

 flamme renversée, mais les dispositifs d'entrée et 

 de sortie des gaz de la combustion sont assez 

 différents. Il existe, dans certaines usines, des 

 habitudes qui, jointes à des idées quelquefois pré- 

 conçues, font eiMiiJiiyer des instruments assez com- 

 pliqués. 



Les pièces, une fois cuites, sont prêtes à être 

 mises en couverte La glaçurc est faite avec du 

 feldspath, du borax, de la craie et de l'oxyde de 

 plomb. C'est donc un silicoboratc alcalin, alcalino- 

 terreux et plond>eux. 



On fait d'abord uni' fritte avec du borax, du 

 feldspath, de l'oxyde de plomb et <le la craie, puis 

 on «ajoute à celte fritte du feldspath et de la silice, 

 et on broie le tout. Il est nécessaire de fritter 

 dalxud la parLi(î d\i mélange contenant les alcalis, 

 parce cpie sans cehi les éléments solubles seraient 

 entrailles par l'eau nécessaire pour le hroyage et la 

 mise en couverte 



Dans la couverie eu suspension dans l'eau, on 

 trempe les pièces en les tenant |)ar la i)lus petite 

 .surface possible ; quelquefois même ou les ma- 

 nœuvre avec des pinces, puis on les met à égoutter. 

 Une fois séchées, les pièces sont mises en gazettes, 



mais avec des précautions spéciales. Pour éviter 

 les points de contact entre les pièces, chaque con- 

 tact amenant un collage, on dispose les objets sur 

 des supports spéciaux qui, tout en les isolant, ne 

 les toucheront que par quelques points et ne lais- 

 seront pas de traces sur les pièces. 



La cuisson des pièces en couvertes se fait dans 

 des fours semblables à ceux qui cuisent le biscuit, 

 de dimensions assez souvent plus restreintes. La 

 température nécessaire pour glacer la couverte est 

 moins élevée que celle de la cuisson de la pâte ; elle 

 est néanmoins supérieure à 1000°. 



Cette cuisson de la couverte nécessite des pré- 

 cautions, car avec un feu trop réducteur il y aurait 

 des noircissements et même des métallisations, du.s. 

 à la mise en liberté de plomb par les produits car- 

 bures de la flamme. 



§ 3. 



Décoration. 



La faïence line doit être une poterie bon marché; 

 il y a donc lieu de n'employer pour son décor que 

 des procédés peu coûteux. On peut décorer au grand 

 feu ou au petit feu ; dans le premier cas, la cuisson 

 sera faite dans le four ; dans le second cas, onefTec- 

 tuera l'opération dans un appareil spécial, le 

 moufle '. On pourra, au grand feu, appliquer la 

 décoration sur le biscuit et émailler ensuite : ce 

 sera la décoration sous couverte ; la décoration sur 

 couverte sera obtenue avec des couvertes colorées. 

 Au petit feu, on décorera sur couverte avec des 

 couleurs contenant un fondant capable de faire 

 corps avec la couverte, mais néanmoins plus fusible 

 que cette ilernière. 



Pour l'industrie qui nous occupe, un faible prix 

 de revient est le point capital; aussi devra-t-on 

 faire porter les perfectionnements sur tout ce qui 

 peut simplifier la main-d'œuvre. Actuellement, la 

 décoration par impression est générale et la pein- 

 ture est réservée uniquement aux objets d'art d'un 

 pi'ix élevé. 



Pour les dessins monochromes, on imprime, 

 avec une [)lanche de cuivre aciéré, en se servant 

 comme encre de la couleur mélangée à de l'huile de 

 lin, puis on applique, sur la pièce, repleuve tirée 

 sur une feuille de papier. Avec un papier convena- 

 blement fabriqué, on peut très bien séparer le 

 [lapier de la couche et laisser le dessin coloré bien 

 a|)pli(iu(' sur la |)ièce. Pour les sujets polychromes. 



' On appelle ainsi de petites chambres en terre réfractaire, 

 chauffées par un foyer inférieur. Il y a tendance, en ce mo- 

 ment, à adopter un matériel plus perfectionné et à se ser- 

 vir de moufles continus. Les pièces décorées, placées dans 

 des corbeilles de fer, viennent alors traverser une enceinte 

 constamment chautlée à température convenable. Ces 

 appareils continus ne peuvent rendre de services réels rpi'à 

 lies usines ayant une production suffisante pour les alimen- 

 ter coutinuellemenl. 



